302 
V. Schumoff-Deleano, 
Es wurde auch versucht, in einem Gemenge von Spinell 
und Enstatit eine Trennung der beiden Mineralien mit Salz- 
säure vorzunehmen. J. Morozewicz hat schon darauf hingewiesen, 
daß die Unlöslichkeit des Spinells in Säuren ein relativer Be- 
griff sei und daß man von ihr nur im Vergleich mit .anderen 
Mineralien (Silikaten), die sich in Säuren leichter zersetzen, reden 
kann 1 . Eisenfreier Mg-Spinell sollte sich in starker Salzsäure i 
überhaupt nicht lösen — wenigstens hat J. Morozewicz auf diese ! 
Weise die Trennung von natürlichem Korund und Spinell von i 
anderen Mineralien durchführen können — , es ist aber durchaus ; 
nicht gleichgültig, ob natürlicher oder künstlicher Spinell 
verwendet wird. Versuche nach dieser Bichtung zeigen sogar, 
daß das Kunstprodukt immer rasch schon von verdünnter Salz- 
säure angegriffen wird. 
In einem Gemenge, das aus Mg-Spinell und Kieselsäure- 
glas bestand und nach dem Schmelzen mit Wasser abgeschreckt 
wurde (0,3845 g), fanden sich nach lstündiger Behandlung mit 
l n HCl (100 cm 3 ) 24% gelöst. Im eingedampften Filtrat fand 
sich viel Magnesia und Tonerde neben wenig Kieselsäure des Glases. 
Auch nach Verdünnung der Säure auf ^ n gingen noch 20% in 
Lösung. 
Bei langsamer Abkühlung einer reinen Spinellschmelze er- 
gibt sich ein etwas anderes Resultat; mit ^ n HCl eine Stunde 
am Wasserbad behandelt geht kein Spinell in Lösung, und das 
Resultat von J. Morozewicz wird bestätigt. 
J. Morozewicz isolierte natürlichen rhombischen Pyroxen mit 
konzentrierter Ätznatronlauge, während sich bei unseren Ver- 
suchen zeigte, daß der künstliche Enstatit von der Lauge sehr 
rasch angegriffen wird 2 . Die synthetisch hergestellten tonerde- 
hältigen Enstatite wurden im feingepulverten Zustand (Sieb von 
0,25 mm Maschenweite) von verdünnter Natronlauge gelöst. Erst 
wenn man mit der Konzentration auf ^ der Normallösung herab- 
geht, ist die Löslichkeit eine so geringe, daß ein Vergleich der 
verschiedenen Tonerdeenstatite durch die chemische Analyse er- i 
möglicht wird. 
Versuch: ca. 0,5 g natürlicher Bronzit von Kraubat h 
und künstlich hergestellter Enstatit wurde eine Stunde lang am 
Wasserbad mit 100 cm 3 n HCl behandelt. Von der Lösung ab- 
gegossen und bis zur Entfernung der sauren Reaktion gewaschen, 
wurde das Pulver vorerst u. d. M. untersucht und als Bronzit 
bezw. Enstatit erkannt. 
Nachdem der Rückstand u. d. M. auch noch Flocken von 
amorpher Kieselsäure zeigte, die durch Wasser nicht auswaschbar 
1 J. Morozewicz, Tscherm. Min.-petr. Mitt. 18. 32 (1899). 
2 J. Morozewicz, Tscherm. Min.-petr. Mitt. 18. 110 (1899). 
